# Хризоберил

Владимир Иванович Вернадский

Хризоберилл (цимофан, александрит) -- минерал ромбической системы, бипирамидального класса. Отношение осей: а: b: с = 0,4708 : 1 : 0,5823. Простые кристаллы, большей частью призматического типа, встречаются редко (напр. Бразилия), см. фиг. 1; обыкновенно, они образуют двойники (фиг. 2), тройники (фиг. 3) и еще более сложные двойниковые образования, причем двойниковой плоскостью всегда служит (031).


Иногда кристаллы соединены в очень большие, красивые друзы (напр. александриты с Урала). Спайность (010) несовершенная, еще хуже по (100). Излом раковистый. Твердость 8,5. Уд. вес 3,65--3,8. Окрашены Х. в зеленовато-желтый, желтовато-зеленый, травяно- или изумрудно-зеленый цвета. Прозрачен или только просвечивает. Блеск стеклянный. Некоторые Х. обладают очень резко выраженным плеохроизмом. Так наз. александрит -- это Х., окрашенный в зеленый цвет, который вечером (при искусственном освещении) переходит в прекрасный красный цвет. Особенно чистые Х. и в особенности александриты считаются драгоценными камнями и ценятся значительно дороже алмазов. По химическому составу Х. -- алюминат бериллия (AlO2)2Ве. Встречаются Х. или в слюдяных сланцах (Урал), или в гранитах (Финляндия, Сев. Америка, Моравия), или, наконец, в россыпях (Бразилия, Цейлон, Южн. Урал). Особенно красивые обыкновенные Х. находят в россыпях Бразилии и Цейлона, большие прозрачные кристаллы желто-зеленого цвета. Александриты известны только на Урале, в слюдяных сланцах на р. Токовой, где их находят вместе с изумрудами, фенакитами, апатитами; это обыкновенно тройниковые (шестерниковые?) кристаллы (фиг. 3), соединенные в большие красивые друзы. Ср. Н. Кокшаров, "Материалы для минер. России"; Cathrein, "Chrysoberyil von Tokowaja"; Melczer, "Chrysoberyll von Ceylon" ("Zeitsch. f. Krystall." т. 33).


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXVIIa (1903): Ходский -- Цензура, с. 618--619